go ACADÉMIE DES SCIENCES. 



autre siliciure Si-iMn, dans les produits bruis de la réduction au four élec- 

 trique d'un mélange de quartz, d'oxyde de manganèse, de chaux et de 

 charbon, mais il ne put l'en séparer. Enfin MM. Carnot et Goulal (') ont 

 reconnu la présence d'un siliciure de manganèse dans les résidus de l'ac- 

 tion de l'acide sulfurique étendu, à l'abri de l'air, sur les fontes ordinaires. 

 La formule de ce composé, qui serait SiMn, ne fut établie que d'une façon 

 approchée, à la suite de nombreuses analyses. Il ne pouvait en effet être 

 débarrassé d'un excès de carbure de fer qui s'y trouvait toujours mélangé. 

 Parmi ces siliciures de manganèse, seul le premier a fait l'objet d'une 

 étude spéciale et les deux autres n'ont pu encore être isolés jusqu'ici à 

 l'état de pureté. Nous avons pensé qu'il était intéressant de compléter 

 l'étude de ces combinaisons siliciées du manganèse qui sont susceptibles, 

 ainsi que l'établissent les recherches de MM. Carnot et Goûtai, de se ren- 

 contrer parmi les constituants des produits métallurgiques. Nous expo- 

 serons dans la présente Note nos résultats concernant les siliciures SiMn* 

 et SiMn. 



11 Nous avons montré antérieurement que le siliciure de cuivre pouvait 

 être utilisé à la préparation des composés siliciés du fer et du cobalt (-). 

 Cette réaction s'applique également bien à l'étude des siliciures de man- 

 ganèse. 



» Préparation du siliciure SiMn-, — Ce siliciure prend naissance lorsque l'on fait 

 réagir par voie de fusion le cuivre, le manganèse et le silicium en quantités telles que 

 ce dernier soit en proportion relativement faible par rapport aux deux autres. Deux 

 procédés difl'érenls nous ont servi à réaliser ces conditions : i° en fondant un alliage 

 de cuivre et de manganèse avec du silicium ; 2° en réduisant un mélange de fluosilicale 

 de potassium et d'oxyde de manganèse Mn'O' par le sodium, en présence de cuivre. 



» Dans le premier cas, on chaufl'e au four électrique, dans un creuset de charbon 

 muni de son couvercle, loos d'un alliage de cuivre et de manganèse titrant 22,35 

 pour 100 de ce dernier métal et iqS de silicium cristallisé. La durée de la chauflTe e^l 

 de 2 minutes pour un couranl de 4oo ampères sous 70 volts. Une chautTe trop prolongée 

 donnerait un produit souillé de graphite. Le culot métallique formé est traité alterna- 

 tivement par l'acide azotique étendu de son volume d'eau et par la lessive de soude à 

 10 pour 100. On obtient finalement un résidu cristallisé très homogène répondant à 

 la formule SiMn''. 



« Pour produire la seconde réaction, on projette dans un creuset de terre réfrac- 

 laire, préalablement chauffé au rouge au four Perrot, un mélange de 184^ de sodium 



(') Carnot et Goutal, Annales des Mines, 9° série, t. XVIll, 1900, p. 271. 

 (') P, Lebeau, Annales de Chimie et de Physique, 7° série, t. XXVI, 1902, p. 5, el 

 t. XXVII, 1902, p. 171. 



